昨日、現場をお休みさせて頂きました。ご迷惑おかけしてすみません。m(__)mで、前回の続きで【折板屋根塗装】の下塗り兼中塗り作業です。下塗り(エポマリンGX)を塗装し始めた頃から朝方だけ雨とか夜中だけ雨とか、とにかく雨が多く屋根を塗るのが仕事なのか?水滴を拭くのが仕事なのかわからなくなりそうでした。夜中に雨が降ったらしく見事にブラッシング。orz下塗りの色がグレーなので、わかりずらいですが、ムラムラになっている部分がブラッシングしたところです。ブラッシング=白化現象・かぶるとも言います。関西ペイントの〇さんに「エポマリンGXってブラッシングしやすいですか?」と伺うといや、そんなことはないと思いますよぉ~エポキシなので、もしブラッシングしたらサッとで良いですが、目荒らししてくださ~~いって言うのは簡単ですけどね~~(笑)と、軽く言われましたがホント、言うのは簡単です(笑)で、目の細かいケンマロンでサッと目荒らし。目荒らし後は、塗膜に浅く傷が付き付着性が向上します。(^^)今までエポキシ樹脂塗料を塗装して広範囲を目荒らしすることは無いので分かりませんでしたが意外とエポキシのケレンカスって(塗膜が削れたカス)比重が軽くめちゃくちゃ飛散することがわかりました。ポリエステル(トタンなど)より軽い!強溶剤だから?ってことはないと思うんですけど。それと、どの塗料にも塗装間隔というのがあり(例えば8時間以上7日以内など)エポマリンGXは23°Cで10日・30°Cで7日と決まっていて30°Cで計算すると、1日オーバーとなります。ここ数日、雨で30°Cの日は少なく8日にしても良いと思うんですが念のため、目荒らしを行いました。1日オーバーの部分は丸くなっている部分の下というか奥です。ローラーが入らなかった部分(刷毛塗りの分)。下塗りはKFケミカルのセミフロンルーフバインダーSi。下塗り兼中塗りなので、上塗りと同じ色です。これも、2液形の塗料で指定された比率があり毎回、計算するのが面倒なので7対3の配合表を作成。10回いや20回以上は混合するので忙しい時に、イチイチ電卓叩くの面倒ですし計算間違いするのも嫌ですしね。(^^)俺はそろばん準2級(なんとも中途半端な・・・)なのでそろばんで計算しても良いんですけどね(笑)混合はインパクトにペイントミキサーを装着し2~3分前後撹拌。セミフロンバインダーsiは、3分艶有りで隠蔽性の良い塗料と比較すると若干、透けやすいです。上塗りは今回「無機塗料」で、これが隠蔽性良ければまだ良いんですが、これも若干透けやすい。(^_^;)下塗りのインターバルの関係上細かい部分を最初に塗装。屋根用の塗料なので、外壁用と比較するとダレやすい傾向です。水星(みずぼし)/村切。洗浄もしやすいと感じます。塗来・伝翔なんかも固まりづらいんですが若干、刷毛目が筋張るような気もします。下塗り兼中塗り塗装中。屋根全面に下塗り塗料を塗装しました。使用できる下塗り塗料は限られてきます。仮に塩ビ被覆鋼板に一般的に使用されている弱溶剤1液形/2液形エポキシ樹脂塗料(錆び止め塗料)などを塗装してしまうと、塗装後にブリード現象(汚れが付着してしまう現象)が発生してしまう場合があります。言っても、年数が経過していればOKの塗料メーカーもありますがただ、当店的にはちょっと冒険になるよなぁ~~と、感じるので今回は塩ビ被覆鋼板&亜鉛めっき鋼板にも塗装できる関西ペイントの強溶剤2液形エポキシ樹脂塗料エポマリンGXを使用させて頂きました。意外かもしれませんが、塗料の選択って難しく6月ぐらいから、弱溶剤の下塗り塗料(塩ビOKの塗料)を本格的に調べ、同業者の方や塗料メーカーの方にお話を伺い2ヶ月間迷いました。そのおかげで、いままで知らなかったことが分かり勉強になりました。m(__)mちなみに弱溶剤でも塩ビ被覆鋼板に塗装できるスズカファインのリフノンがあります。下塗り塗装する前にブロワーでゴミ・ホコリを除去します。次に排水溝(横樋)に塗料が垂れないように0.2mmの薄いアルミ板を排水溝の形に合わせて磁石で押さえ養生完了。弱溶剤の下塗り塗料なら、谷も山もすべて刷毛で塗装できるんですが強溶剤だと表面乾燥が早く(施工時期は8月ですし)綺麗に塗装できないため、谷はローラーで塗装しローラーで塗装できない部分は刷毛で塗装することにしました。これが刷毛塗り塗装中です。屋根周辺は地面より温度が高いため、もったいないですけど、4時間程度で廃棄。刷毛塗りの翌日にローラーで塗装し下塗り塗装完了!ヘル男(ヘルニア持ち)の俺は勾配の無い屋根塗装はやばいかなぁ~と、ちょっと不安でしたが全然大丈夫でした。して俺ヘル卒したのかもしれません(笑)それと玄関の上の屋根は錆び止めを2回塗装しました。今回、屋根が錆びていたので1液形ではなく2液形の錆び止め塗料を使用しました。今回、膜厚を測定するところを決め錆び止め2回塗装後(11日経過)に計測。8回計測し平均69μでしたので錆び止め1回塗りよりは、錆びにくくなります。使用する錆び止め塗料やローラーなどでも変わってきますが、錆び止め1回塗りだと大体20~30μ程度だと思います。cal[i][j]%>">ホームページ宮城県石巻市の阿部塗装店です。外壁・屋根等の塗装工事をご紹介しています。ご意見・ご感想などございましたら、お気軽にお問い合わせください。